19^ POU 



un petit feu de charbon bien allumé , mais qui ne 

 jette point de flamme ; écumez tout ce qui vient au- 

 deffus & qui nage fur le foufre : immédiatement 

 après ôtez-le du feu & paffez4e dans un linge dou- 

 ble, fans rien preffer ni précipiter, & vous aurez 

 du foufre bien purifié , puifque toute la matière hé- 

 térogène fera reftée dans le linge. 



A l'égard du charbon, qui ell le troifieme ingré- 

 dient , il faut le choifir gros , clair , exempt de 

 nœuds , bien brûlé & caiTant. 



Il y a trois fortes de poudre , favoir de la poudn à 

 canon , de la poudre à fufil , & de la poudre à piftolet ; 

 & il y a deux efpeces de chacune de ces fortes de 

 poudre^ favoir de la forte & de la foible ; mais toutes 

 cçs différences ne viennent que des différentes pro- 

 portions des trois ingrédiens. 



Voici ces proportions. Pour la forte poudre à canon 

 on prend ordinairement loo livras de falpêtre, 15 

 livres de foufre & autant de charbon : & pour la foible 

 100 liv. de falpêtre , 20 livres de foulîre, & 24 livres 

 de charbon. Pour la forte poudre à fufil 100 livres de 

 falpêtre , 1 8 de foufre , & 20 de charbon : pour la 

 foible 100 livres de lalpêtre , 1 5 de foufre & 18 de 

 charbon. Pour la forte poudre à piflolet 100 livres de 

 falpêtre , 1 2 de foufre , & 1 5 de charbon : & pour la 

 foible 100 livres de falpêtre , 10 de foufre, & 18 de 

 charbon. 



D'autres auteurs prefcrivent d'autres proportions. 

 Semienowitz veut que pour la poudre à mortier on 

 prenne 1 00 livres de falpêtre , i 5 de foufre , & autant 

 de charbon. Pour la poudre à gros canon 1 00 livres 

 de falpêtre, 1 5 de foufre, & 18 de charbon. Pour la 

 poudre à fufil & à pillolet 100 livres de falpêtre , 8 de 

 foufre , & ] G de charbon. 



Miethius veut que fur une livre de falpêtre on 

 mette 3 onces de charbon, & 2 onces ou 2 onces & 

 un quart de foufre, & il afTure qu'il n'eft pas poffible 

 de faire de la poudre à canon meilleure que celle-ci. 

 Il ajoute que c'eft fans aucun fondement que l'on a 

 introduit la coutume de faire de la poudre plus foible 

 pour les mortiers que pour les canons, &: que c'efl 

 pour multiplier les frais fans néceffité , puifqu'au lieu 

 de 24 livres de poudre commune qu'il faut pour char- 

 ger un gros mortier, & par conféquent 240 liv. pour 

 dix charges , il fait voir par fon calcul que 180 livres 

 de poudre forte produiront le même effet. 



A l'égard du détail de l'opération , il faut réduire 

 d'abord en poudre très-fine , tous les ingrédiens , les 

 humeûer enfuite avec de l'eau claire ou du vinai- 

 gre , ou de l'efprit- de-vin , ou avec de l'eau & de 

 Pefprit-de-vin mêlés enfemble , ou avec de l'urine 

 dont on fe fert ordinairement, les bien battre pen- 

 dant vingt-quatre heures pour le moins , & les ré- 

 duire en grains. Pour cet effet on prend un crible , 

 avec un fond de parchemin épais & plein de petits 

 trous ronds , on mouille la première maffe de poudre 

 pilée avec 20 onces d'efprit de vinaigre , de vin , 

 1 3 d'efprit de nitre , 2 d'elprit de fel ammoniaque , 

 & une de camphre , diffous dans de l'efprit-de-vin ; 

 on mêle toutes ces chofes enfemble , ou bien on 

 prend 40 onces d'eau-de-vie & une de camphre que 

 l'on mêle & que l'on diffout pour faire le même 

 effet. Après qu'on a formé toute la compofition en 

 groffes boules comme des œufs , on les met dans le 

 crible avec une boule de bois que l'on agite dans le 

 crible , afin qu'elle brife les boules de poudre ; celle- 

 ci en paffant ainfi par les petits trous , fe forme en 

 petits grains proportionnés à ces trous. 



Quand on veut faire une grande quantité de pou- 

 dre , onfe fert de moulins, avec lefquels on fait plus 

 d'ouvrage dans un jour, qu'un homme n'en pourroit 

 faire en cent. Voye^^ Moulin. 



On peut faire la poudre à canon de différentes cou- 

 îeurs , mais la noire efl la meilleure. 



POU 



Pour faire de la poudre blanche , prenez ro livres 

 de falpêtre , une de fouffre , & deux de fcieure de 

 fureau, ou du même bois réduit en poudre ; mêlez 

 le tout enfemble , & faites l'opération de la manière 

 qu'il efl dit ci-deffus ; ou bien mêlez deux livres de 

 fcieure de bois , avec dix livres de nitre & une livre 

 & demie de fouffre , feché & réduit en poudre fine, 

 ou bien encore du bois pourri , feché & pulvérifé, 

 avec deux livres trois onces de fel de tartre , faites-en 

 de la poudre , & enfermez-là pour la garentir de l'air, 



^ Il faut obferver auffi , qu'en faifant de la poudre à 

 piffolet^ fi vous la voulez forte , il faut la remuer 

 plufieurs fois pendant qu'elle eff dans le mortier , la 

 mouiller avec de l'eau diftillée d'écorce d'orange & 

 de citron , & la battre pendant vingt heures. 



La poudre grenue a plus de force que celle qui efè 

 en poulîiere , parce que l'air fe trouve comprimé 

 dans chacun de fes grains , & les gros grains font 

 plus d'effet que les petits ; c'eft pourquoi les grains 

 de poudre à canon font toujours plus gros que ceux 

 des autres poudns , & en chargeant une pièce d'artil- 

 lerie , il ne faut point brifer les grains. 



Il y a trois manières d'éprouver la bonté de la 

 poudre. 1°. A la vue ; car fi elle eff trop noire , c'eft 

 une marque qu'elle a été trop mouillée , ou qu'on y 

 a mis trop de charbon ; de même fi on la frotte fur 

 du papier blanc , elle le noircit plus que la bonne 

 poudre ; mais fi elle eft d'une efpece de couleur d'a- 

 zur tirant un peu fur le rouge , c'eff un figne qu'elle 

 eft bonne. 2°. Au tafl:; car fi en la preflant entre les 

 extrémités des doigts , les grains fe brifent aifément , 

 & retournent en pouffiere douce , c'efî: un figne 

 qu'il y a trop de charbon; ou fi en la preffant avec 

 les doitgs iur une planche dure & unie , on trouve des 

 grains plus durs les uns que les autres qui impriment 

 dans les doigts une efpece de dentelure , c'eft un 

 figne que le loufren'a point été mêlé comme il fiiut 

 avec le nitre , &c que par conféquent la poudre ne 

 vaut rien. 3''. Par le feu ; car fi l'on met des petits 

 tas de poudre fur du papier blanc, à la diftance de 

 trois pouces ou davantage les uns des autres , & 

 qu'en mettant le feu à un de ces tas , il fe confume 

 tout feul avec promptitude , & prefqu'impercepti- 

 blement , fans mettre le feu aux autres, mais en don- 

 nant un petit coup , & en faifant monter en l'air une 

 petite fiunée blanche , en forme de cercle , c'eft un 

 figne que la poudre eft bonne ; fi elle laiffe des ta- 

 ches noires fur le papier , c'eff qu'elle a trop de char- 

 bon , on que le charbon n'eft point affez bridé ; Ç\ 

 elle y fait des taches de graiffe , c'eft que le foufre 

 ou le nitre n'ont point été affez bien purifiés ; fi Ton 

 met deux ou trois grains fur un papier , à un pouce 

 de diftance les uns des autres , & qu'en mettant le feu 

 à l'un ils prennent tous à-la-fois , fans laiffer derrière 

 eux d'autre marque qu'une petite fumée blanche , & 

 fans endommager le papier, c'eft encore un figne 

 que la poudre eft bonne : il en eft de même en met- 

 tant le feu à quelques grains de poudre dans la main 

 d'une perfonne, ils ne brûlent point la peau; mais lî 

 l'on remarque des taches noires , c'eft une marque 

 que la poudre fait fon effet en bas , qu'elle n'eftpoint 

 affez forte, & qu'elle manque de nitre. 



Pour racommoder la poudre gâtée , les marchands 

 ont coutume de l'étendre fur une voile de navire , 

 de la mêler avec une quantité égale de bonne poudre ^ 

 de la bien remuer avec une peïle , de la faire fécher 

 aufoleil, de la reme.tre dans des barrils , ôcde la 

 garder dans un lieu propre & fec. 



D'autres racommodent la poudre , quand elle eft 

 fort mauvaile , en la mouillant avec du vinaigre , de 

 l'eau , de l'urine & de l'eau-de-vie , en la pilant bien 

 fin , en la tamifant, Se en ajoutant à chaque Uvre de 

 poudre une once & demie ou deux onces de falpêtre 

 fondu fuLvant le point auquel elle eft gâtée ; enfiùte 



il faut 



